CONFIDENTIAL

2023.11

KGK 光学用高透明両面テープ
メークリンゲル シリーズ
フレキシブルディスプレイ耐久性試験

共同技研化学株式会社
技術課© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

CONFIDENTIAL

メークリンゲル ラインナップ
ラインナップ
製品

厚み（t）

粘着力

光学特性

信頼性

設計思想

特長

用途

実績

その他

静電式GF、GFF

-受注生産

-受注生産

-

静電式Film用途（GF、GFF）
MGSF Seris

0.025～1.0○◎◎

MGSFIP Seris

0.025～1.0○◎◎

衝撃吸収・緩和、信頼性、金属膜への腐食成分を抑低誘電特性えた光学的に優れた両面テープ
MGSFの段差吸収性をさらに改良した両面テープ

低誘電特性・段差追従性

LCD、有機EL、タッチセンサー等
LCD、有機EL、タッチセンサー等

耐熱性・樹脂貼合対応（GG、樹脂貼合）MGSRTD Seris

0.025～1.0○◎◎

樹脂板や曲面ディスプレイ等の難接着光学部材の貼り合わせに適した光学用テープ

耐熱性・樹脂貼合用途

LCD、有機EL、タッチセンサー等

物性
厚み

粘着力 SUS

全光線透過率（ｍｍ）(N/25mm)（％）

MGSFIP 2.50.025

9.192(99)0.80.12MGSF 2.50.025

7.092(99)0.91.28MGSRTD 2.50.025

7.392(99)0.53.76

製品名HAZE

ヤング率© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

(MPa)

2CONFIDENTIAL

メークリンゲル ラインナップ
・MGSFシリーズ
設計思想
衝撃吸収・緩和、信頼性、金属膜への腐食成分を抑えた光学的に優れた両面テープです。

特徴
アクリルゲルをベースとした光学用両面テープです。
メークリンゲルの特徴は以下になります。
1.段差吸収性に優れる
2.優れた耐久性
3.透明性が高い用途
・ＬＤＣパネルのための光学用フィルム・フィルムとガラスの貼り合わせするためのタッチスクリーンパネル等© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

3

CONFIDENTIAL

メークリンゲル ラインナップ
・MGSFIPシリーズ
設計思想
MGSFの段差吸収性をさらに改良した両面テープです。

特徴
アクリルゲルをベースとした光学用両面テープです。
メークリンゲルの特徴は以下になります。
1.MGSFシリーズよりさらに優れた段差吸収性
2.優れた耐久性
3.透明性が高い

用途
・ＬＤＣパネルのための光学用フィルム・フィルムとガラスの貼り合わせするためのタッチスクリーンパネル等© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

4

CONFIDENTIAL

メークリンゲル ラインナップ
・MGSRTDシリーズ
設計思想
樹脂板や曲面ディスプレイ等の難接着光学部材の貼り合わせに適した光学用テープです。

特徴
アクリルゲルをベースとした光学用両面テープです。
メークリンゲルの特徴は以下になります。
1.アクリル酸フリーであり、ＩＴＯや偏光板等の腐食を低減する
2.耐衝撃特性に優れる
3.PC、PMMA、偏光板との貼合品の高信頼性（耐ブリスター、温度耐性)
4.樹脂(PC、PMMA)の反りに対する高追従性

用途
・ＬＤＣパネルのための光学用フィルム・フィルムとガラスの貼り合わせするためのタッチスクリーンパネル等© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

5

CONFIDENTIAL

耐久性試験概要
試験概要
試験内容：クラムシェルタイプでの90度屈曲試験
試験サンプル：MGSFIP2.5、MGSF2.5、MGSRTD2.5

固定用両面テープ

試験環境：①常温 R1.0㎜ x 100,000回 30rpm
サンプル②常温 R1.5㎜ x 100,000回 30rpm

100,000、80,000 回③チャンバー 60℃/90%RH R1.0㎜x 80,000回 30rpm

固定具④チャンバー -30℃ R1.0㎜ x 80,000回 30rpm
常温 恒温恒湿槽内 環境試験試験概略図

R＝1.0,1.5mm※ 設定温度・設定湿度に到達後、2時間の安定時間を設け試験を開始します
サンプル：PETセパレータ/サンプル/HCPETの3層構造 サンプルサイズ：25㎜×100㎜ 160μm
サンプルセット方法

・ズレ防止として曲げR部より離れた場所を両面テープで固定します。
・曲げRに近い部分でポリイミドテープで固定します。
・サンプルセット後の初期曲げ時にサンプル曲げ部分が山折りにならないようにJOG動作（寸動動作）で、5°程度曲げた状態で試験を開始します。
試験サンプル
25㎜×100㎜ 160μm© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

CONFIDENTIAL

耐久性試験結果
試験①

常温 R1.0㎜ x 100,000回 30rpm
試験開始前

試験終了時

© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

CONFIDENTIAL

耐久性試験結果
試験② 常温 R1.5㎜ x 100,000回 30rpm
試験開始前

試験終了時

© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

CONFIDENTIAL

耐久性試験結果
試験③ チャンバー 60℃/90%RH R1.0㎜ x 80,000回 30rpm
試験開始前

試験終了時

© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

CONFIDENTIAL

耐久性試験結果
試験④ チャンバー -30℃ R1.0㎜ x 80,000回 30rpm
試験開始前

試験終了時

© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

CONFIDENTIAL

耐久性試験結果
試験結果①常温 R1.0㎜ x 100,000回②常温 R1.5㎜ x 100,000回③チャンバー 60℃/90%RH R1.0㎜ x 80,000回④チャンバー -30℃ R1.0㎜ x 80,000回

MGSFIPMGSF

MGSRTD

OCA△〇〇HCPET△△△OCA△△△HCPET△△△OCA〇〇〇HCPET△△△OCA×△△HCPET××△

外観損傷の程度
OCA× 破断＞△ 折れ目＞〇 異常なし
HCPET× 割れ＞△ 折れ目＞〇 異常なし

損傷の程度はMGSRTD2.5 ＜ MGSF2.5 ＜ MGSFIP2.5 の順で大きくなっています。
これはOCAのヤング率（硬さ）と符合しますので、(ヤング率：MGSRTD2.5 (3.76MPa) ＞ MGSF2.5 (1.28MPa) ＞＞ MGSFIP2.5 (0.12MPa)）
傾向としてはヤング率が高い(固い)＝屈曲性試験〇となり、耐屈曲性は、MGSRTD2.5が有利という結果となりました。

© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.

CONFIDENTIAL

最後にEnd of presentation

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成しております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきまして参考値であり、保証値とはなりませんことご了承願います。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているか、お確かめの上ご使用頂けるようよろしくお願い致します。
User is responsible for determining whether the KGK product is fit for a particular purposeand suitablefor user’s method of application. Please remember that many factors canaffect the use and performanceof a KGK product in a particular application. The materials to be bonded with the product, the surface preparation of
those materials, the product selected for use, the conditions in which the product is used, and the time andenvironmental conditions in which the product is expected to perform are among the many factors that can affect theuse and performance of a KGK product. Given the variety of factors that can affect the use and performance of a KGK
product, some of which are uniquely within the user’s knowledge and control,
It is essential that the user evaluate the KGK product to determine
KGK Chemical Corporation.
whether it is fit for a particular purpose and suitable
940 Minaminagai Tokorozawa-City saitama-Preffor the user’s method of application.
359-0011 JapanKGK make no warranties on above data.
Tel ： +81 4 2944 5151
Mail ： info-k@kgk-tape.co.jp
URL ： https://www.kgk-tape.co.jp/© 2023 KGK Chemical Corporation Co., Ltd. All Rights Reserved.